( i545 ) 

 D'autre part, la totalité de l'oxygène uni au fer, au cobalt et au nickel 

 après l'oxydation vaut 3t,/i4- De là on déduit que le poids de l'oxygène 

 contenu primitivement dans loo de matière est égal ou peu inférieur à 



12,10. 



» Le silicium a été dosé en faisant passer un courant d'hydrogène sur 

 la matière préalablement oxydée, puis un courant d'acide clilorhydrique, 

 et enlevant la silice par l'acide fluorhydrique. Par différence, on a eu la 

 silice et de là le silicium. 



» Enfin, par la méthode de M. Koussingaidt, on a trouvé l'azote. 



» Assemblant ces divers résultats, on obtient : 



Fer métallinue io.aA I 



„ ,.,.,, , f ^ 1 , Z Z i Fer, total : 71,09. 



Fer combine a I oxygène, au soufre et au pliosphore. 3o,i5 1 ' ' ^ 



Carbone combiné 3 ,00 | , , , .- , 



„ . ... ' , 5 Carbone, total : 4,64. 



Carbone libre i,64 ' 



Nickel 2 ,65 



Cobalt °^9^ 



Soufre à l'état de sulfure 2,70 



Arsenic o,4' 



Phosphore 0,21 



Silicium 0,076 



Azote o , 004 



Oxygène 12,10 



Eau de constitution i ,g5 



Eau hygrométrique o,gi 



! Sulfate de chaux. 1,288 1 



Ciller. (le calcium 0,089 } i,354 

 Chlorure de fer. . 0,027 ) 



Chrome, cuivre, et pertes 1,01 



100,00 



» J'ajouterai que M. Berthelot, dans un examen de la même substance, 

 qu'il a bien voulu fiire sur ma demande, a constaté les résidtats suivants: 



1° Par inie calcinalion lente dans un tube de verre de Bohème, elle perd 

 3,4 pour too. Cette perte est représentée par de l'eau renfermant ini peu 

 d'acide chlorhydriqne, par une substance sublimée (chlorure de fer), et par 

 des gaz; ces derniers, dont le volume s'élevait à 20 cenliinètres cubes en- 

 viron, sont principalement formés d'oxyde de carbone et d'acide carboni- 

 que, à peu près à volimies égaux. Il n'y avait pas de gaz hydrocarbonés. 



» 2° 3 grammes de la même substance ont été consacrés à la recherche 

 du graphite. Ou les a successivement traités par l'acide nitrique froid, bouil- 



